公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

３節

錆止め塗料塗り１８．３．１

一般事項

この節は、４節［合成樹脂調合ペイント塗り（ＳＯＰ）］、７節［耐候性塗料塗り（ＤＰ）］及び８節［つや有合成樹脂エマルションペイント塗り（ＥＰ－Ｇ）］における鉄鋼面及び亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りに適用する。
１８．３．２ 塗料種別
(1) 鉄鋼面の錆止め塗料の種別は、表 18.3.1 とし、次による。
(ｱ) ４節の場合は、Ａ種とする。
(ｲ)

７節の場合は、１回目の錆止め塗料塗りはＣ種、２・３回目の錆止め塗料塗りはＤ種とする。

(ｳ) ８節の場合はＡ種又はＢ種とし、適用は特記による。特記がなければ、Ｂ種とする。
表１８．３．１ 鉄鋼面の錆止め塗料の種別
錆種別

止規格
番号

め 塗料 そ規格名称の 他種類

日本ペイント
商品名

速乾ＰＺ
ヘルゴンエコ
JIS K
鉛・クロムフリー
塗料用ｼﾝﾅｰA 0～10%
Ａ種
１種5674
さび止めペイント超速乾型ＰＺ
ヘルゴンエコ
塗料用ｼﾝﾅｰA 0～10%
次のいずれかによる。
JASS 18
水系さび止め─
水性ハイポン
Ｂ種 M－111
ペイント
プライマー
JIS K
鉛・クロムフリー
水道水 0～5%２種
5674
さび止めペイントジンキー８０００
JIS K
ジンクリッチメタルグレー
Ｃ種
２種
5552
プライマー
ｼﾞﾝｷｰ8500ｼﾝﾅｰ
0～15%
ハイポン３０マスチック
JIS K
構造物用さび止め
プライマーＫ
Ｄ種
Ａ種
5551
ペイント
ﾊｲﾎﾟﾝｴﾎﾟｷｼｼﾝﾅｰ
0～10%(注)１．JIS K 5674 に基づき、１種は溶剤系、２種は水系である。
２．JASS 18 M－111 は、日本建築学会材料規格である。

塗付け量(㎏/㎡)

標準
膜厚(μm)

適用

0.1030屋外
屋内

──

0.11300.11300.1415─

0.1430─

屋内＊JASS 18 M-111の規格では、下記商品も使用可能です。
・オーデハイポンプライマー
・１液水性デクロ

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 1

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(2)

亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別は、表 18.3.2 とし、次による。
(ｱ) ４節の場合はＡ種又はＢ種とし、適用は特記による。特記がなければ、Ａ種とする。
(ｲ) ７節の場合は、Ｂ種とする。
(ｳ) ８節の場合は、Ｃ種とする。
表１８．３．２ 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料の種別
錆 止 め 塗 料 そ の 他
塗付け標準
種別量
膜厚
適用
規格
日本ペイント
規格名称種類(㎏/㎡) (μm)
番号
商品名
１液ハイポン
一液形変性エポキシ樹脂
ファインデクロ※１
屋外
Ａ種 JPMS 28―0.1030
さび止めペイント
塗料用ｼﾝﾅｰA
屋内
5～10%
変性エポキシ樹脂プライ
ハイポンファイン
マー（変性エポキシ樹脂
JASS 18
屋外
プライマーⅡ※２Ｂ種
プライマー及び弱溶剤系―
0.1440M-109
屋内
塗料用ｼﾝﾅｰA
変性エポキシ樹脂プライ0～10%マー）
水性ハイポンJASS 18
Ｃ種
水系さび止めペイント―
プライマー※３0.1130
屋内M-111
水道水 0～5%(注)JPMS 28 は日本塗料工業会規格、JASS 18 M－109 及びM－111 は日本建築学会材料規格である。
＊JPMS 28規格では、下記商品も使用可能です。
・エスパーワンエース※１・ユニエポック６０プライマー※２※１ １液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエースは、はけ・ローラー塗装用です。
スプレーでの塗装は仕上り感が低下する場合がありますので、ご注意ください。
※２ ユニエポック６０プライマーはスプレー塗装用です。はけ・ローラーでの塗装は仕上がり感が低下する場合がありますので、ご注意ください。
＊JASS 18 M-109規格では、下記商品も使用可能です。
・ハイポン２０デクロ・ハイポン２０ファイン・ハイポン２０ＺＮⅡ（新）＊JASS 18 M-111規格では、下記商品も使用可能です。
・オーデハイポンプライマー
・１液水性デクロ※３ 水性ハイポンプライマーは、はけ・ローラー塗装用です。スプレーでの塗装は仕上り感が低下する場合がありますので、ご注意ください。

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 2

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書

１８．３．３(1)錆止め塗料塗り

鉄鋼面の錆止め塗料塗りは、次による。
(ｱ) ４節及び８節の場合は表 18.3.3 により、種別は特記による。特記がなければ、見え掛り部分はＡ種とし、見え隠れ部分はＢ種とする。
表１８．３．３ 鉄鋼面の錆止め塗料塗り
工種 別

程Ａ種

Ｂ種
○(注)

素地ごしらえ塗 り 工 法 そ の 他
18.2.3 による。

1

錆止め塗料塗り(下塗り１回目)○○

18.3.2(1)による。

2研 磨 紙 ず り○─

研磨紙Ｐ１２０～１８０3

錆止め塗料塗り(下塗り２回目)○○

工程１に同じ。

(注)素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
(ｲ)７節の場合は、表 18.3.4 による。
表１８．３．４ 耐候性塗料塗りの場合の鉄鋼面の錆止め塗料塗り
工

程塗 り 工 法 そ の 他

素地ごしらえ18.2.3 による1

錆 止 め塗 料 塗 り( 下 塗 り１ 回 目 )18.3.2(1)による。

2

錆 止 め塗 料 塗 り( 下 塗 り２ 回 目 )18.3.2(1)による。

3

錆 止 め塗 料 塗 り( 下 塗 り３ 回 目 )工程２に同じ。

(注)素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
(2)

鉄骨等の鉄鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
(ｱ) ２回目を鉄骨等の製作工場で塗る場合は、次による。
(a) １回目の錆止め塗料塗りは、製作工場において組立後に行う。ただし、組立後、塗装が 困難となる部分は、組立前に錆止め塗料を２回塗る。
(b)

２回目の錆止め塗料塗りは、汚れ、付着物等を除去した後、塗膜の損傷部分の補修塗りを行い、乾燥後に塗る。
(c) 工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、汚れ、付着物等を除去した後、 錆止め塗料で補修する。また、接合部の未塗装部分は、汚れ、付着物、スパッター等を除去した後、錆止め塗料を２回塗る。
(ｲ)

２回目を工事現場で塗る場合は、次による。
(a) １回目の錆止め塗料塗りは、(ｱ)(a)による。
(b) ２回目の錆止め塗料塗りは、工事現場での建て方及び接合完了後、塗膜の損傷部分は、 汚れ、付着物等を除去した後、錆止め塗料で補修し、乾燥後に塗る。
また、接合部の未塗装部分は、(ｱ)(c)による。

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 3公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(ｳ)

耐候性塗料塗りの場合は、次による。
(a)

錆止め塗料塗りは、鉄骨等の製作工場において組立後に行う。ただし、組立後、(b)塗装困難となる部分は、組立前に行う。
鉄骨等の製作工場で溶接した箇所は、ディスクサンダー又は研磨紙 P120 程度
で素地面が現れるまで錆等を除去し、構造物用さび止めペイント (Ａ種) を３回塗る。

(c)

現場組立後、現場溶接部及び組立中の錆止め塗料塗りの損傷部分は、ディスク
サンダー又は研磨紙 P120 程度で素地面が現れるまで錆等を除去し、JASS 18
M－109 に基づく錆止め塗料(表 18.3.2 のＢ種) を３回塗る。

(3)

亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗りは、次による。
(ｱ)

４節及び８節の場合は表 18.3.5 により、種別は特記による。特記がなければ、鋼製建具等はＡ種、その他はＢ種とする。ただし、Ｂ種に用いる錆止め塗料は表18.3.2 のＢ種とし、８ 節の場合はＣ種とする。
表１８．３．５ 亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り
工種 別

程塗 り 工 法 そ の 他

Ａ種

Ｂ種

○(注)

─

表 18.2.3 によるＡ種
ただし、鋼製建具等はＢ種

─○(注)表 18.2.3 によるＢ種

素地ごしらえ1

錆 止 め 塗 料 塗 り ( 下 塗 り１ 回 目 )○○18.3.2(2)による。

2

研磨紙ずり

○

─

研磨紙Ｐ１２０～１８０

3

錆 止 め 塗 料 塗 り ( 下 塗 り２ 回 目 )○─

工程１に同じ。

(注)素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
(ｲ)７節の場合は、表 18.3.6 による。

表１８．３．６ 耐候性塗料塗りの場合の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工 程

1

塗 り 工 法 そ の 他

素地ごしらえ表 18.2.3 によるＡ種ただし、鋼製建具等はＢ種

錆止め塗料塗り18.3.2(2)による。

(注)素地ごしらえの種別は、塗り工法その他の欄による。
(4) 鋼製建具等の亜鉛めっき鋼面の錆止め塗料塗り工法は、次による。
(ｱ)

１回目の錆止め塗料塗りは、鋼製建具等の製造所において、次の部分の範囲を行う。
(a) 鋼製建具の組立後の見え掛り部分(b)

鋼製建具の組立後に取り付ける押縁等の見え隠れ部分

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 4

公共建築工事標準仕様書対応 日本ペイント製品塗装仕様書(ｲ)

２回目の錆止め塗料塗りは、工事現場において取付け後、汚れ及び付着物を除去し、塗膜の損傷部を錆止め塗料で補修し、平滑に仕上げた後に行う。ただし、取付け後、塗装困難となる部分は、取付けに先立ち行う。

(5)(4)以外の錆止め塗料塗りは、次の部分以外の範囲を塗装する。
(ｱ) 7.8.2［塗装の範囲］(1)の(ｱ)から(ｵ)までの部分(ｲ) 軽量鉄骨下地の類で、亜鉛めっきされたもの(ｳ)

床型枠用鋼製デッキプレートの類で、亜鉛めっきされたもの

Copyright © 2023 NIPPON PAINT All rights reserved. 5